— 178 — 



sabbia silicea per evitare un troppo rapido raffreddamento. Il cilindro di ferro 

 venne superiormente chiuso da un coperchio di ottone con tre fori attraverso 

 i quali potevano passare il termoelemento (Pt-PtRh), un agitatore e un tubo 

 adducente un gas inerte nella cui atmosfera avveniva la fusione ; il cilindro 

 di ferro veniva posto concentricamente ad un altro di terra rivestito di amianto. 

 Venne sempre impiegato un volume costante di cinque centimetri cubici di 

 miscela. La pila era posta in seno alla massa senza tubicino protettore per 

 renderla più sensibile alle variazioni di temperatura, data la massa poco con- 

 duttrice del calore dei sali. Come gas inerte venne usato l'azoto. 



Tanto il fluoruro che il cloruro e il bromuro fondono in contatto del- 

 l'aria senza sensibile decomposizione, ma il joduro si decompone considere- 

 volmente. 



I sali impiegati provenivano dalla casa Kahlbaum. Per le sostanze pure 

 i singoli punti di fusione, dalle curve di raffreddamento, risultarono i se- 

 guenti : 



PbFl 2 824° 

 Pb CI, 495° 

 Pb Br 2 366° 

 Pbl 2 400° 



II punto di fusione del fluoruro non era noto, ma si sapeva solamente 

 che il fluoruro di piombo era fusibile senza decomposizione; dalla curva di 

 raffreddamento fino a 300° non risulta alcun punto di trasformazione. 



Il punto di fusione del cloruro è in accordo con quello già dato da 

 Carnelley ( l ) e da K. Mònkemeyer (loc. cit.), così quello del bromuro con 

 quello già dato da quest'ultimo e da Ramsay ed Eumorfopoulos ( 2 ). 



Il punto di fusione dello joduro è in grave disaccordo con quello dato 

 da Mònkemeyer (358°) e si avvicina maggiormente a quello dato da Car- 

 nelley (loc. cit.) (383°) e da Ramsay ed Emorfopoulos (373°). 



All'analisi lo joduro adoperato si dimostrò assai puro; e già il suo più 

 alto punto di fusione è prova della sua purezza. 



Nelle tabelle seguenti sono riportate le temperatura di solidificazione 

 delle miscele binarie dei vari sali; le durate delle temperature eutettiche si 

 riferiscono sempre a trenta grammi di miscela. Le miscele segnate con aste- 

 risco vennero fuse in forno elettrico a resistenza. 



IL sistema Pb Cl 2 — Pb Fl 2 . 



Dal punto di solidificazione del cloruro puro la curva delle temperature 

 di cristallizzazione primaria si abbassa fino alla temperatura di 454° in un 

 punto eutettico alla concentrazione di circa 10 mol. % di PbFl 2 , da questo 



0) Carnelley, Journal Chem. Soc. 33, 1878, pag. 273. 



( a ) Ramsay e Eumorfopoulos, Phil. Mag. 41, 1896, pag. 360. 



